Fundering der Gebouwen. 293 



dan bijna tot elkander als 7 tot 5. Verder dat de verraeerde- 

 ring van zamenhang bij die Prisma's, die veel Cement bevatten, 

 van 98 tot 315 uren gering is geweest, in vergelijking van die, 

 welke evenredig weinig Cement bevatten. 



De verhouding van 10 Cement tegen 10 Zand is die, welke 

 door BRDNEL wordt voorgeschreven. 



Wanneer men op deze Prisma's eene onbuigbare stale staaf 

 plaatste, van 4 strepen in het vierkant, dus van 16 vierkante 

 strepen oppervlakte, zoo bezweken zij onder de navolgende ge- 

 wigten. 



Romancement uit Engeland en Zand droegen, voor dat zij 

 bezweken, op eene oppervlakte van 16 vierkante strepen 

 na 5* uur een gewigt van 11 Nederl. ponden 



6 16 



6| 20 



7 32,4 en 



9 uren waren zij niet meer te breken, 



niettegenstaande men er met het geheele gewigt van het ligchaam 

 op drukte. 



Stelt men nu, als minimum 40 Nederl. ponden, dan zou nog 

 eene vierkante el 25,000 centenaars kunnen dragen. 



Deze proeven zijn genomen op die prisma's, die de voordee- 

 ligste verhoudingen bij het breken hadden gegeven. 



Wij moeten echter hier bijvoegen, dat wij geen Cement ge- 

 noeg hadden om zoo veel proeven te doen, dat men genoegzaam 

 vertrouwen aan deze getallen kan hechten. Zij moeten dan ook 

 slechts dienen om aan te toonen, hoe snel de versteening ge- 

 schiedt , en wat zij dan kan doorstaan. 



Hierna hebben wij de Roman-cement onderzocht, die-te Ant- 

 werpen wordt vervaardigd , en welke ons de navolgende resul- 

 taten heeft gegeven. 



